| 
| 
1918. No. 1. DIE SULFID:SILIKAT-SCHMELZLÓSUNGEN. 41 
Durchschnittsanalysen (wóchentliche) 
von Stein und Schlacke an Róros Kupferwerk. 
Analyse Nr. 9. 
Schlacke Daraus berechnet für die 
(Rohschlacke) Schlacke 
Stein = EY 
(Kupfer- Abzug 
rohstein) von S in Rest S 
Stein- | in 
kügelchen | Ro Pen) 
0/0 Cu 9/9 Cu 0 S 0 S 0, S 00 FeS 
35.68 0.65 1.28 0.44 0,84 2.31 
34.28 0.60 1.30 0.41 0.89 2.44 
32.58 0.53 1437 0.41 0.96 2.63 
26.46 0.52 I.40 0.51 0.89 2.44 
28.86 0.42 1.43 0.38 1.05 2.88 
41.84 0.82 1.47 0.47 1.00 2.74 
27.38 0.57 I.48 0.54 0.89 2.44 
32.60 0.76 1.50 0.58 0.92 2.52 
39 42 0.82 1.50 049 I.OI 2.11 
38.30 0.69 1.54 0.43 TDI 3.05 
36.98 0.71 1.56 0.46 1.10 3.02 
32.88 065 1.56 0.49 1.07 2.04 
34.30 0.64 I.57 0.47 I.IO 3.02 
33.82 0,62 1.63 0.46 ETT 3.21 
38.76 064 1.67 0.40 1:20 3.49 
34.58 0.62 1.67 0.45 1.22 335 
33.72 0.55 1.70 0.41 1.29 3.54 
31.00 0.57 1,79 0.44 1.29 3.54 
35.06 0.65 1.79 0.45 1.34 3.68 
23.04 052 1.83 0.61 1.22 335 
27.92 0.62 1.87 0.58 1.29 3.54 
Relativ zinkreiche Be- 28.96 0.71 | 1.88 0.64 1.24 3.40 
schickung 29.68 0.76 1.90 0.61 1.29 3.54 
21.90 o 58 I.92 0.72 I.20 329 
22.50 0.57 1.93 0,68 1,25 3.43 
Aus ?/, Cu und S in dem Kupferstein und % Cu in der Schlacke 
berechne ich — unter der Voraussetzung, daß die ganze Cu-Menge der 
Schlacke aus den Steinkügelchen herrührt — °/, S in den Steinkügelchen 
der Schlacke. Diese berechnete S-Menge (4. Kolonne) wird von der ana- 
lytisch gefundenen S-Menge der Schlacke subtrahiert; dadurch erhält man 
den S-»Überschuß« (5. Kolonne), und daraus berechnet sich die Menge 
